— 431 ^ 



No aprovechan, cuando de obtener fundido el sistema es- 

 taño-azufre se trata, ios sulfuros de estaño comerciales, por- 

 que de continuo les acompañan compuestos de otros metales, 

 materias oxidadas y, en ciertos casos, grandes cantidades de 

 cuerpos salinos extraños, entre los que se cuenta principal- 

 mente el cloruro amónico. Debido á tales circunstancias, he- 

 mos procedido de la manera siguiente, con intento de lograr 

 un sulfuro de estaño exento de óxidos. En un tubo de por- 

 celana, calentado á 900° C. y lleno de vapor de azufre, intro- 

 dujimos una mezcla hecha con estaño metálico y dos veces la 

 necesaria cantidad teórica de azufre; de esta suerte se con- 

 sigue obtener una masa fundida, no homogénea, y un tanto 

 estratificada, de modo que sus capas superiores presentan 

 la característica estructura cristalina de las hojas algo grue- 

 sas de sulfuro estanoso, y las inferiores, ya más tenaces, 

 son también más ricas de estaño. Triturado el cuerpo y mez- 

 clado de nuevo con igual proporción de azufre que la pri- 

 mera vez, y vuelto á fundir de la manera que es dicha, resulta 

 una substancia perfectamente homogénea. Al enfriarse el sul- 

 furo después de solidificado aumenta de volumen á la tem-^ 

 peratura de 400 á 600° C, de modo tan considerable, que 

 bastan 200 gramos para hacer pedazos un tubo de porcela- 

 na, cuyas paredes tenían 2,5 milímetros de espesor. Seme- 

 jante dilatación no corresponde á un punto de transforma- 

 ción. — Fundiendo una mezcla de sus elementos puros en las 

 proporciones teóricas, sólo se forman exiguas cantidades de 

 sulfuro, á causa de volatilizarse el azufre, sin reaccionar. 



Preparado el sulfuro conforme queda dicho, no correspon- 

 de exactamente á la fórmula teórica. Según el tiempo que 

 dure la acción del calor y la temperatura sostenida luego 

 de haber introducido en el tubo de porcelana la mezcla de 

 estaño y azufre, se obtienen productos diversamente sulfura 

 dos, y así la primera materia empleada para nuestros experi- 

 mentos contenía 76,6 por 100 de estaño y 23,4 por 100 de 

 azufre. Otras substancias fundidas de distinta composición, 



